标题：20G高压锅炉管
概述
20G高压锅炉管是锅炉管的一种，属于无缝钢管类别。制造方法与无缝管相同，但对制造钢管所用的钢种有严格的要求。20G高压锅炉管使用时经常处于高温和高压条件，管子在高温烟气和水蒸气的作用下，会发生氧化和腐蚀。要求钢管具有高的持久强度，高的抗氧化腐蚀性能，并有良好的组织稳定性。高压锅炉管主要用来制造高压和超高压锅炉的过热器管、再热器管、导气管、主蒸汽管等。
20G高压锅炉管采用的锅炉受压元件用钢,一般在39公斤以下的锅炉应用，为了在较高压力下使用，往往都把受热面管设计的很厚。为了减少热阻和节省钢材，保证较高或高压锅炉用钢的安全性，同时也为了降低用钢量，目前普遍采用的是16MnG。同时也有添加稀土、镁等金属和非金属材料的特殊钢材。这样会提高锅炉用钢的性能，减少钢材的耗量，同时也降低了热阻。[1]
  高压锅炉管低中压锅炉管GB3087-2008、20G高压锅炉管GB5310-2008是用于制造各种结构低高压锅炉过热蒸汽管、沸水管及机车锅炉用过热蒸汽管、大烟管、小烟管和拱砖管用的优质碳素结构钢热轧和冷拔（轧）无缝钢管。结构用无缝钢管（GB/T8162-2008）是用于一般结构和机械结构的无缝钢管。
天津守恒钢管公司提供规格及外观质量：GB5310-2008《高压锅炉用无缝钢管》热轧管的外径22～530mm，壁厚20～70mm不等。冷拔(冷轧)管外径10～108mm，壁厚2.0～13.0mm不等。
异型无缝钢管是除了圆管以外的其他截面形状的无缝钢管的总称。按钢管截面形状尺寸的不同又可分为等壁厚异型无缝钢管（代号为D）、不等壁厚异型无缝钢管（代号为BD）、变直径异型无缝钢管（代号为BJ）。异型无缝钢管广泛用于各种结构件、工具和机械零部件。和圆管相比，异型管一般都有较大的惯性矩和截面模数，有较大的抗弯抗扭能力，可以大大减轻结构重量，节约钢材。
检测的标准
序号
名 　称
量的符号
单位符号
含　义
一
20G高压锅炉管强度[2]
强度指金属在外力作用下，抵抗塑性变形和断裂的能力
1
20G高压锅炉管抗拉强度
σb
MPa
金属试样拉伸时，在拉断前所承受的最大负荷与试样原横截面面积之比称为抗拉强度Pbσb=——Fo式中 Pb——试样拉断前的最大负荷（N）Fo——试样原横截面积（mm 2）
2
20G高压锅炉管抗弯强度
σbb
MPa
试样在位于两支承中间的集中负荷作用下，使其折断时，折断截面所承受的最大正压力8PL对圆试样：σbb=——πd38PL对矩形试样：σbb=——2bh2式中 P——试样所承受最大集中载荷（N）L——两支承点间的跨距(mm)d——圆试样截面之外径(mm)b——矩形截面试样之宽度(mm)h——矩形截面试样之宽度(mm)
3
20G高压锅炉管抗压强度
σbc
MPa
材料在压力作用下不发生碎、裂所能承受的最大正压力，称为抗压强度Pbcσbc=——Fo式中 Pbc——试样所受最大集中载荷（N）Fo——试样原横截面积（mm 2）
4
20G高压锅炉管抗剪强度
r、σr
MPa
试样剪断前，所承受的最大负荷下的受剪截面具有的平均应力P双剪:σr=—— ；2FoP单剪:σr=—— ；Fo式中 P——剪切时的最大负荷（N）Fo——受剪部位的横截面积（mm 2）
5
20G高压锅炉管抗扭强度
τb
MPa
指外力是扭转力的强度极限3Mbτb≈—— （适用于钢材）4Wp　Mbτb≈—— （适用于铸铁）Wp式中Mb——扭转力矩（N·mm）Wp——扭转时试样截面的极断面系数（mm2）　
6
20G高压锅炉管屈服点
σs
MPa
金属度样在拉伸过程中，负荷不再增加，而试样仍继续发生变形的现象称为“屈服”。发生屈服现象时的应力，称为屈服点或屈服极限　Psσs=——Fo　 　式中Ps——屈服载荷（N）Fo——试样原横截面积（mm2）
7
20G高压锅炉管屈服强度
σ0.2
MPa
对某些屈服现象不明显的金属材料，测定屈服点比较困难，常把产生0.2%永久变形的应力定为屈服点，称为屈服强度或条件屈服极限　P0.2σ0.2=——Fo　 　式中P0.2——试样产生永久变形为0.2%时的载荷（N）Fo——试样原横截面积（mm2）
8
20G高压锅炉管持久强度
σ0.2/时间(h)
MPa
金属材料在高温条件下，经过规定时间发生断裂时的应力称为持久强度。通常所指的持久强度，是在一定的温度条件下，试样经105h后的断裂强度
9
20G高压锅炉管蠕变强度
温度σ ——应变量/时间
MPa
20G高压锅炉管材料在高于一定温度下受到应力作用，即使应力小于屈服强度，试件也会随着时间的增长而缓慢地产生塑性变形，此种现象称为蠕变。在给定温度下和规定的时间内，使试样生产一定蠕变变形量的应力称为蠕变强度，例如500σ—— = 100MPa，1/100000表示材料在500℃温度下，105h后应变量为1%的蠕变强度为100MPa。蠕变强度是材料在高温下长期负荷下对塑性变形抗力的性能指标
二
弹性
弹性是指金属在外力作用下产生变形，当外力取消后又恢复到原来的形状和大小的一种特性。
1
弹性模量
E
GPa
在弹性范围内，金属拉伸试验时，外力和变形成比例增长，即应力与应变成正比关系时，这个比例系数就称为弹性模量，也叫正弹性模数
2
切变模量
G
GPa
金属在弹性范围内，当进行扭转试验时，外力和变形成比例地增长，即应力与应变成正比关系时，这个比例系数就称为弹性模量，也叫正弹性模量。
3
弹性极限
σe
MPa
金属能保持弹性变形的最大应力，称为弹性极限。
4
比例极限
σp
MPa
在弹性变形阶段，金属材料所承受的和应变能保持正比的最大应力，称为比例极限Ppσ0.2=——Fo　 　式中Pp——规定比例极限负荷(N)Fo——试样原横截面积（mm2）
三
塑性
所谓塑性是指金属材料在外力作用下，产生永久变形而不致破裂的能力
1
伸长率
δ
%
金属材料在拉伸时，试样拉断后，其标距分部所增加的长度与原标距长度的百分比。δs是标距为5倍直径时的伸长率，δ10是标距为10倍直径时的伸长率
2
断面收缩率
ψ
%
金属试样拉断后，其缩颈处横截面积的最大缩减量与原横截面积的百分比
3
泊松比
μ
/
对于各向同性的材料，泊松比表示：试样在单相拉伸时，横向相对收缩量与轴向相对伸长量之比Eμ=— - 12G　 　式中E——弹性模量（GPa）G——切变模量（GPa）
四
20G高压锅炉管韧性
所谓韧性是指金属材料在冲击力（动力载荷）的作用下而不破坏的能力
1
冲击韧度
αKU或αKV
J/cm2
冲击韧度是评定金属材料于动载荷下受冲击抗力的力学性能指标，通常都是以大能量的一次冲击值（αKU或αKV）作为标准的，它是采用一定尺寸和形状的标准试样，在摆锤式一次冲击试验机上来进行试验。试验结果，以冲断试样上所消耗的功（AKU或AKV）与断面处横截面积（F）之比值大小来衡量
2
冲击吸收功
AKU或AKV
J
由于αK值的大小，不仅取决于材料本身，同时还随试样尺寸、形状的改变及试验温度的不同而变化，因而αK值只是一个相对指标。目前国际上许多国家直接采用冲击吸收功AK作为冲击韧度的指标AKUαKU = ——；FAKUαKV= ——；F式中αKU ——夏比U形缺口试样冲击值（J/cm2）αKV ——夏比V形缺口试样冲击值（J/cm2）AKU ——夏比U形缺口试样冲断时所消耗的功（J）AKV ——夏比V形缺口试样冲断时所消耗的功（J）F——试样缺口处的横截面积（cm2）
五
疲劳
金属材料在极限强度以下，长期承受交变负荷（即大小、方向反复变化的载荷）的作用，在不发生显著塑性变形的情况下而突然断裂的现象，称为疲劳
1
疲劳极限
σ-1
MPa
金属材料在重复或交变应力作用下，经过周次（N）的应力循环仍不发生断裂时所能承受的最大应力称为疲劳极限
2
疲劳强度
σN
MPa
金属材料在重复或交变应力作用下，经过周次（N）后断裂时所能承受的最大应力，叫作疲劳强度。此时，N称为材料的疲劳寿命。某些金属材料在重复或交变应力作用下，没有明显的疲劳极限，常用疲劳强度表示
六
20G高压锅炉管硬度
硬度就是指20G高压锅炉管抵抗更硬物体压入其表面的能力。硬度不是一个单纯的物理量，而是反映弹性、强度、塑性等的一个综合性能指标
1
布氏硬度
HBS
/
用一定直径的球体（钢球或硬质合金球以相应的试验力压入试样表面，经规定的保持时间后，卸除试验力，测表面压痕直径计算的硬度值。使用钢球测定硬度小于等于450HBS；使用硬质合金球测定硬度大于450HBW
2
洛氏硬度
HRAHRBHRCHRDHREHRFHRGHRHHRK
/
用金刚石圆锥或钢球压头以初始试验力和总试验力作用下，压入试样表面，经规定的保持时间后，卸除主试验力，测残余压痕深度增量计算的硬度值洛氏硬度试验分A、B、C、D、E、F、G、H、K标尺
3
维氏硬度
HV
/
用金刚石正四棱体压头以49.03-980.7N的试验力压力试样表面，经规定的保持时间后，卸除试验力，测压痕对角线长度的计算的硬度值
4
肖氏硬度
HSCHSD
/
用金刚石或钢球冲头一定高度落到试样表面，测冲头回跳高度计算硬度值。用目测型硬度计的硬度符号为HSC，指示型硬度计的硬度符号为HSD
七
20G高压锅炉管减摩、耐磨性
1
摩擦因数
μ
/
相互接触的物体，当作相对移动时就会引起摩擦，引起摩擦的阻力称为摩擦力。根据摩擦定律，通常把摩擦力（F）与施加在摩擦部位的垂直载荷（N）的比值，称为摩擦因数Fμ=—N 　式中：F——摩擦力（N）N—施加在摩擦部件上的垂直载荷（N)
2
磨耗量
WV
gcm 3
试样在规定试验条件下经过一定时间或一定距离摩擦之后，以试样被磨去的重量（g）或体积（cm3）之量，称为磨耗量（或磨损量），以磨去体积表示者称为体积磨耗V
3
相对耐磨系数
ε
/
在模拟耐磨试验机上，采用65Mn（52-53HRC）作为标准试样，在相同条件下，标准试样磨耗量与被测定材料的绝对磨耗量之比，称为被测材料的相对耐磨系数

检验及钢号
化学成分检验(1)GB3087-2008《低中压锅炉用无缝钢管》规定。化学成分试验方法按GB222-84及GB223《钢铁及合金化学分析方法》中的有关部分。
(2)GB5310-2008《高压锅炉用无缝钢管》规定。化学成分试验方法按GB222-84及《钢铁及合金化学分析方法》、GB223《钢铁及合金化学分析方法》中的有关部分。
(3)进口锅炉钢管的化学成分检验按合同规定的有关标准进行。锅炉管采用钢号(1)优质碳素结构钢钢号有20G、20MnG、25MnG。  20G高压锅炉管
(2)合金结构钢钢号15MoG、20MoG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12CrMoVG、P11 12Cr3MoVSiTiB等。
(3)有锈耐热钢常用1Cr18Ni9、1Cr18Ni11Nb锅炉管除保证化学成分和机械性能外，要逐根做水压试验，要作扩口、压扁试验。钢管以热处理状态交货。
此外，对成品钢管显微组织、晶粒度、脱碳层也有一定要求。
物理性能检验
(1)GB3087-2008《低中压锅炉用无缝钢管》规定。拉力试验按GB/T228-87，水压试验按GB/T241-90，压扁试验按GB/T246-97，扩口试验按GB/T242-97，冷弯试验按GB244-97。
(2)GB5310-2008《高压锅炉用无缝钢管》规定。拉力试验、水压试验和压扁试验与GB3087-82规定相同；冲击试验按GB229-94，扩口试验按GB/T242-97，晶粒度试验按YB/T5148-93；显微组织检验按GB13298-91，脱碳层检验按GB224-87，超声波检验按GB/T5777-96。
(3)进口锅炉管的物理性能检验及指标按合同规定的有关标准进行。
优点
可以100%回收，符合环保、节能、节约资源的国家战略，国家政策鼓励扩大20G高压锅炉管的应用领域。目前我国20G高压锅炉管消费量占钢材总量的比重仅为发达国家的一半，20G高压锅炉管使用领域扩大为行业发展提供更广阔的空间。[1]
主要进出口情况
(1)20G高压锅炉管主要进口国家是日本、德国。经常进口的规格有15914.2mm；2734.0mm；219.110.0mm；41975mm；406.460mm等。最小的规格是31.84.5mm，长度一般为5～8m不等。
(2)在进口索赔案例中，德国曼内斯曼钢管厂进口的ST45无缝锅炉管，经超声波探伤普查，发现少部分钢管的内部缺陷超过该厂规定及德国钢铁协会标准。
(3)从德国进口的合金钢管，钢号主要有34CrMo4和12CrMoV等。这种钢管高温性能好，常用来作为高温锅炉用钢管。高压(2张)
(4)日本进口的合金管较多，规格有426.012mm5～8m；152.48.0mm12m；89.110.0mm6m；101.610.0mm12m；114.38.0mm6m；127.08.0mm9m等。执行日本工业标准JISG3458钢号为STPA25。这种钢管常用来作配套用高温合金管。
偏差等级
管尺寸偏差
20G高压锅炉管尺寸及允许偏差
偏差等级
标准化外径允许偏差
D1
±1.5%，最小±0.75 mm
D2
±1.0%。最小±0.50 mm
D3
±0.75%．最小±0.30 mm
D4
±0.50%。最小±0.10 mm

用途
20G高压锅炉管的用途
①一般锅炉管主要用来制造水冷壁管、沸水管、过热蒸汽管、机车锅炉用的过热蒸汽管，大、小烟管及拱砖管等。
②20G高压锅炉管主要用来制造高压和超高压锅炉的过热器管、再热器管、导气管、主蒸汽管等。
(3)GB3087-2008《低中压锅炉用无缝钢管》和GB5310-2008《高压锅炉用无缝钢管》的规定。外观质量：钢管内外表面不允许有裂缝、折叠、轧折、结疤、离层和发纹。这些缺陷应完全清除掉。清除深度不得超过公称壁厚的负偏差，其清理处实际壁厚不得小于壁厚所允许的最小值。20G高压锅炉管(2张)
(4)用于低中压锅炉（工作压力一般不大于5.88Mpa，工作温度在450℃以下）的受热面管子；用于高压锅炉（工作压力一般在9.8Mpa以上，工作温度在450℃～650℃之间）的受热面管子、省煤器、过热器、再热器、石化工业用管等。
规格表
20g高压锅炉管规格表[3]
规格
数量
规格
数量
规格
数量
16×2-2.5-4
30
108×4.5-5-6-7-8-10-12-14━18-20-22
75
351×10-16-20-25-40
120
18×2.3-4-5
20
114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20
100
355×6-18-20-25-30-40/52
45
20×2.5-3-5
17
121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20
102
377×8-12-15-20-24-28
128
24×2.5-3-4-5-6
25
127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20
95
377×30-37-40-45-50
60
25×2.5-3-4-5-6
28
133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30
120
402×10-15-20━25-30-35
70
28×3-3.5-4-5-6
30
140×5-6-7-8-9-10-12━14-16-20-22
50
406×10-20━25-28-35-40
110
32×3.5-4-5-6-8
40
146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30
60
426×10-12-14-16-20-25-30-35-40
97
34×4-5-6-8
35
152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30
60
450×10-12-14-16-20-25-34-40-50
108
36×3.5-5-6-8
30
159×4.5-6-10-12-14
80
480×10-12-14-16-18-20-25-30-40
95
38×4-5-6-7-8-9-10
33
159×16-18-20-22-25-30
30
500×10-12-14-16-20-25-34-40-50
100
39×3.5-5-8-10
30
168×8-10-12-14-20-25-30-35
130
510×10-12-14-16-20-25-34-40-50
110
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10
35
180×8-12-16-25-30
105
530×10-12-14-16-18-20-30-40
140
45×3.5-4-5-6-7-8-9
40
180×32-34-38-40-45-50
102
560×10-14-16-20-25-30-40-50-60
124
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10
24
194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50
140
580×10-14-16-20-30-40-50-70
98
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10
60
203×6-7-10-15-20-25-30
90
600×10-14-18-25-20-30-50-60
130
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10
58
203×32-36-40-45-50
70
610×10-14-18-25-20-30-50-60
75
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12
50
219×6-8-12-16-18-20-25
110
620×14-20-30-35-45-50-60
102
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14
60
219×30-40-45-50-55
65
630×10-20-30-40-55
130
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14
40
219×55-58-60-65-70
80
640×12-25-32-40-50-65
90
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16
35
245×8-10-14-17-20-22
105
650×15-20-30-40-50-60-65
85
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16
40
245×25-28-30-34-40
84
680×20-25-35-45-65
75
73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15
50
273×7-9-12-15-18-20-25
100
710×10-20-30-45-50-65
90
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14
60
273×30-35-38-40-45-50
50
720×10-20-30-45-50-65
120
83×4.5-5-10-12-14-16-18-20
30
299×8-12-16-20-24-28
60
750×20-35-45-60
100
89×4.5-8-10-12-14-16-18-20
40
299×30-32-36-38-40-45
70
780×45-65
65
95×4.5-6-8-10-12-14-16-20
50
325×8-12-14-18-38-42
120
820×12-20-35-50-65
70
102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20
80
325×28-32-34-38-42
75
830-710×25-35-43-65
58
性能
20G高压锅炉管理论重量的计算方法：（外径-壁厚）*壁厚*0.0246620G高压锅炉管力学性能：
准
牌号
抗拉强度（MPa）
屈服强度（MPa）
伸长率（%）
硬度
GB3087
10
335～475
≥195
≥24
/
20
410～550
≥245
≥20
/
GB5310
20G
410～550
≥245
≥24
/
20MnG
≥415
≥240
≥22
/
25MnG
≥485
≥275
≥20
/
15CrMoG
440～640
≥235
≥21
/
12Cr2MoG
450～600
≥280
≥20
/
12Cr1MoVG
470～640
≥255
≥21
/
12Cr2MoWVTiB
540～735
≥345
≥18
/
10Cr9Mo1VNb
≥585
≥415
≥20
/
ASME SA210
SA210A-1
≥415
≥255
≥30
≤143HB
SA210C
≥485
≥275
≥30
≤179HB
ASME SA213
SA213 T11
≥415
≥205
≥30
≤163HB
SA213 T12
≥415
≥220
≥30
≤163HB
SA213 T22
≥415
≥205
≥30
≤163HB
SA213 T23
≥510
≥400
≥20
≤220HB
SA213 T91
≥585
≥415
≥20
≤250HB
SA213 T92
≥620
≥440
≥20
≤250HB
DIN17175
ST45.8/Ⅲ
410～530
≥255
≥21
/
15Mo3
450～600
≥270
≥22
/
13CrMo44
440～590
≥290
≥22
/
10CrMo910
480～630
≥280
一、1.一般用途无缝钢管ASTM A53/A106 GR.B，，规格：1/4″-28″,13.7-711.2mm
2.管线管API SPEC 5L，钢号：B、X42、X46、X52，规格：1/4″-28″,13.7-711.2mm
3.ASTM A106/A53/API 5L GR.B，钢号： B，规格：1/4″-28″,13.7-711.2mm
4.热交换器和冷凝器用无缝低碳钢管ASTM A179，规格：3/4″、1″20G高压锅炉管(2张)
5.-40℃-101℃低温作业用无缝钢管ASTM A333，规格:1/4″-28″,13.7-711.2mm
6.德标DIN2448/1629无缝钢管，钢号：St37,St44,St52,规格：1/4″-28″,13.7-711.2mm
7.耐热钢无缝钢管（热强管）DIN17175-1979，钢号：碳素结构钢St35.8-St45.8/I,St35.8-St45.8/III, 合金结构钢15Mo3,13CrMo44,10CrMo910,规格：1/4″-28″,13.7-711.2mm
二、碳钢焊接钢管
1.美标ERW高频焊管ASTM A106、A53，规格：1/2″-24″,21.3-609.6mm
2.英标ERW高频焊管BS1387，规格：1/2″-12″,21.3-323.8mm
无缝钢管执行标准
1、结构用无缝管（GB/T8162-2008）是用于一般结构和机械结构的无缝钢管。
2、流体输送用无缝钢管（GB/T8163-2008）是用于输送水、油、气等流体的一般无缝钢管。
3、低中压锅炉用无缝钢管（GB3087-2008）是用于制造各种结构低中压锅炉过热蒸汽管、沸水管及机车锅炉用过热蒸汽管和拱砖管用的优质碳素结构钢热轧和冷拔（轧）无缝钢管。
4、高压锅炉用无缝钢管（GB5310-2008）是用于制造高压及其以上压力的水管锅炉受热面用的优质碳素钢、合金钢和不锈耐热钢无缝钢管。
5、化肥设备用高压无缝钢管（GB6479-2000）是适用于工作温度为-40~400℃、工作压力为10~30Ma的化工设备和管道的优质碳素结构钢和合金钢无缝钢管。
6、石油裂化用无缝钢管（GB9948-2006）是适用于石油精炼厂的炉管、热交换器和管道无缝钢管。
7、地质钻探用钢管（YB235-70）是供地质部门进行岩心钻探使用的钢管，按用途可分为钻杆、钻铤、岩心管、套管和沉淀管等。
8、金刚石岩芯钻探用无缝钢管（GB3423-82）是用于金刚石岩芯钻探的钻杆、岩心杆、套管的无缝钢管。
9、石油钻探管（YB528-65）是用于石油钻探两端内加厚或外加厚的无缝钢管。钢管分车丝和不车丝两种，车丝管用接头联结，不车丝管用对焊的方法与工具接头联结。
10、船舶用碳钢无缝钢管（GB5213-85）是制造船舶I级耐压管系Ⅱ级耐压管系、锅炉及过热器用的碳素钢无缝钢管。碳素钢无缝钢管管壁工作温度不超过450℃，合金钢无缝钢管管壁工作温度超过450℃。
11、汽车半轴套管用无缝钢管（GB3088-82）是制造汽车半轴套管及驱动桥桥壳轴管用的优质碳素结构钢和合金结构钢热轧无缝钢管。
12、柴油机用高压油管（GB3093-2002）是制造柴油机喷射系统高压管用的冷拔无缝钢管。
13、液压和气动缸筒用精密内径无缝钢管（GB8713-88）是制造液压和气动缸筒用的具有精密内径尺寸的冷拔或冷轧“聊城迪越金属材料有限公司”。
14、冷拔或冷轧“聊城迪越金属材料有限公司”（GB3639-2000）是用于机械结构、液压设备的尺寸精度高和表面光洁度好的冷拔或冷轧“聊城迪越金属材料有限公司”。 选用“聊城迪越金属材料有限公司”制造机械结构或液压设备等，可以大大节约机械加工工时，提高材料利用率，同时有利于提高产品质量。
15、结构用不锈钢无缝钢管（GB/T14975-2002）是广泛用于化工、石油、轻纺、医疗
未来发展策略
[4]第一，要加快20g高压锅炉管产业结构调整；在今后的发展中，20g高压锅炉管行业首先要更加注意其产品结构的战略性调整，使结构复杂、精密度高的高档锅炉管得到更快的发展。同时，锅炉管行业还应该要紧紧地跟着市场的需求来发展。没有产品的需求、产品的更新换代，就没有锅炉管行业的技术进步，也就没有锅炉管产品的上规模、上档次。而锅炉管技术水平的高低，在很大程度上决定着产品的质量、效益和新产品的开发能力。
第二，加速20g高压锅炉管行业标准实施力度；当前，20g高压锅炉管的加工既没有国家标准，也没有现成的产业标准，特别是在20g高压锅炉管方面。技术标准是一种较为公开的标准，而产品标准做起来却很困难，要考虑20g高压锅炉管的实验标准、精度标准、试验装置的标准等多个方面。
第三，加强20g高压锅炉管行业之间合作密度；现代工业的发展是一个相互协作的关系，对于20g高压锅炉管行业来说同样重要。这种合作首先是行业研究直接的合作，如几所大学在研究20g高压锅炉管，集中齿轮行业以及一些大学研究机构的力量，做些工艺装备、塑料内在变形规律等方面的集成研究及合作。
同时，20g高压锅炉管专家指出，从整个20g高压锅炉管行业来讲，20g高压锅炉管的声音很小，而且处于自发状态，而相关专业协会的成立正是为改变这种状况。这样就是为了集中探讨并解决小模数齿轮生产中存在的问题，从而促进国内精密20g高压锅炉管行业的发展。不断努力，向世界20g高压锅炉管发展水平看齐。